— 824 — 



Verwachsungsfläclien nicht mehr sichtbar waren. Um 

 dann die Festigkeit in der Regelationsfläche zu unter- 

 suchen, wurden nach der schon von Heim eingeschla- 

 genen Methode die regelierten "Würfel zwischen die 

 Platten einer hydraulischen Presse gebracht, und zwar 

 so, dass die Regelationsflächen senkrecht zu den Platten, 

 also in der Druckrichtung standen, und darauf einem 

 nach und nach zunehmenden Drucke ausgesetzt. 



Wurde diese Untersuchung in einem Kaum ange- 

 stellt, der über null Grad war, so traten bei Steigerung 

 des Druckes die ersten Risse gewöhnlich in der E,ege- 

 lationsfläche auf; es konnte daraus geschlossen werden, 

 dass in diesen Yerwachsungsflächen die Festigkeit ge- 

 ringer war als im Innern des Krystalles ; und ausserdem 

 ergab sich noch ein kleiner Unterschied in Bezug auf 

 die Stärke der Yerwachsung, je nachdem die mit den 

 optischen Achsen zusammenfallenden Krystallhauptachsen 

 parallel oder gekreuzt waren; in so fern als bei paral- 

 lelen Achsen sich die Festigkeit als etwas grösser er- 

 wies. Es zeigt sich dieser Unterschied am besten, wenn 



drei nach dem Schema der bei- 

 stehenden Figur 1 regelierte 

 ^Yürfel der Pressenprobe un- 

 terworfen werden. Auch wenn 

 man ohne Anwendung der 

 Presse das regelierte Eisstück 

 so hinlegte, dass nur das mitt- 

 lere Stück unterstützt war und die warme Luft einwirken 

 Hess, so brach zuerst der linke Würfel bei A und erst 

 einige Zeit später der rechte bei B ab. Einen Theil der 

 hier erwähnten Yersuche habe ich in Gemeinschaft mit 

 A. Heim angestellt. 



Ganz anders erwies sich jedoch das Resultat, wenn 

 die regelierten Stücke und die Presse unter Null abge- 



